370 B. Remec, 



Aus dieser Thatsache zog ich sofort Nutzen. Es ist nämlich 

 sehr schwierig, auf mechanischem Wege einzelne Zellen zu 

 isolieren, ohne dass man sie beschädigt; ebenso schwer gelingt 

 dies durch Maceration mit einem Gemisch von Chromsäure 

 und Schwefelsäure.^ denn beim längeren Einwirken derselben 

 auf die Zelle wird diese nicht nur isoliert, sondern auch deren 

 Membran angegriffen und zuletzt aufgelöst, weshalb man nie 

 ganz sicher ist, dass man die Chromsäure nicht zulange hat 

 einwirken lassen. Werden hingegen die Faserbündel in einem 

 mit ziemlich viel Wasser verdünnten Schulze'schen Gemisch 

 (V2 ö chlorsaures Kali. 5 cm^ Salpetersäure und ebensoviel 

 Wasser) vorsichtig 2 bis 3 Minuten gekocht, so werden die 

 Faserzellen nicht nur entholzt, sondern auch isoliert, dabei aber 

 bei gehöriger Vorsicht gar nicht angegriffen. Auf diese Weise 

 bekommt man immer in kurzer Zeit eine größere Menge gut 

 isolierter, Hg ninfreier Zellen, welche dann weiterhin auf ihr 

 Verhalten zum polarisierten Lichte geprüft werden können. Die 

 Membranen quellen auch nicht so viel auf, dass die Farben- 

 erscheinung irgendwie modificiert werden würde. Die Fasern 

 kann man entweder sogleich vor oder erst nach dem Aus- 

 trocknen untersuchen. Nur erscheinen im letzteren Falle die 

 früher matten Farben viel lebhafter und glänzender; es ist ein 

 kleiner Tonunterschied in den Farben zu erkennen, die Qualität 

 bleibt dieselbe. 



Die in der dritten Gruppe angeführten Fasern waren ver- 

 korkt und dazu auch durchwegs verholzt, was man an dünnen 

 Schnitten mittels Phloroglucin und Salzsäure leicht nachweisen 

 konnte. Sie gaben im rohen Zustande, wie schon oben an- 

 gedeutet wurde, als Polarisationsfarbe nur ein Grau I, welches 

 so dunkel werden kann, dass die Fasern in der Flächenansicht 

 gar nicht doppelbrechend erscheinen. Wurden sie im Schulze- 

 schen Gemisch maceriert, welcher Behandlung sie viel länger 

 als die übrigen unverkorkten Fasern Widerstand leisteten, so 

 konnte man nachher mit Chlorzinkjod nachweisen, dass die 

 Membran aus reiner Cellulose bestehe. In das Orthoskop ge« 

 bracht, zeigten einzelne Fasern ein lebhaftes Aufleuchten, an 



1 Wiesner, Technische Mikroskopie, 1867, S. 38, Anmerkung. 



